# Prova de la duresa de Janka

La prova de la duresa de la fusta de Janka (en anglès, Janka hardness test) mesura la resistència d'una mostra de fusta a fer-se bonys i desgastar-se. Mesura la força requerida per a incrustar-se en una bola d'acer d'11,28 mm (.444 in) de diàmetre. Aquest mètode deixa una indentació. Això permet determinar quines fustes són adequades per a usar-se per a fer parquets de terres.
Als Estats Units les unitats que s'empren en aquest mètode són les pounds-force (lbf). A Suècia s'usa kilograms-força (kgf). De vegades els resultats es tracten com unitat, per exemple, "660 Janka".
Janka hardness (duresa Janka) :
| Espècies (quan el nom comú és en anglès es mostra emprant ¤) | (pounds-force) |
| Allocasuarina luehmannii | 5060 |
| Schinopsis brasiliensis, Quebracho, Barauna, Chamacoco | 4800 |
| Schinopsis balansae, Quebracho Colorado, Red Quebracho | 4570 |
| Lignum vitae, Guayacan, Pockenholz | 4500 |
| Anadenanthera colubrina var. cebil, Curupay, Angico Preto, Brazilian Tiger Mahogany | 3840 |
| Snakewood¤,Letterhout¤, Piratinera Guinensis¤ | 3800 |
| Brazilian Olivewood¤ | 3700 |
| Brazilian Ebony¤ | 3692 |
| Ipê, Brazilian Walnut, Lapacho | 3684 |
| Baillonella toxisperma | 3680 |
| Grey Ironbark¤ | 3664 |
| Bolivian Cherry¤ | 3650 |
| Lapacho | 3640 |
| Dipteryx odorata Cumaru¤, Brazilian Teak¤ | 3540 |
| Sucupira, Brazilian Chestnut¤, Tiete Chestnut¤ | 3417 |
| banús | 3220 |
| Manilkara bidentata, Massaranduba, Brazilian Redwood¤, Paraju¤ | 3190 |
| Pterogyne nitens | 3040 |
| Pterogyne nitens, strand woven bamboo¤ | 3000 |
| Bloodwood¤ | 2900 |
| Eucalyptus resinifera, Syncarpia glomulifera | 2697 |
| Live Oak | 2680 |
| Southern Chestnut¤ | 2670 |
| Corymbia maculata | 2473 |
| Brazilian Cherry¤, Jatoba | 2350 |
| Mesquite¤ | 2345 |
| Golden Teak | 2330 |
| Guatambú, Kyrandy, Balfourodendron riedelianum | 2240 |
| Santos Mahogany, Bocote, Cabreuva, Honduran Rosewood¤ | 2200 |
| Pterocarpus macrocarpus | 2170 |
| Brazilian Koa¤ | 2160 |
| Lophostemon confertus | 2135 |
| Osage Orange ¤ | 2040 |
| Karri¤ | 2030 |
| Sydney Blue Gum¤ | 2023 |
| Bubinga | 1980 |
| Cameron¤ | 1940 |
| Tallowwood¤ | 1933 |
| Merbau | 1925 |
| Amendoim | 1912 |
| Jarrah | 1910 |
| Purpleheart¤ | 1860 |
| Goncalo Alves, Tigerwood¤ | 1850 |
| Hickory¤, pecan¤, satinwood¤ | 1820 |
| Afzelia, Doussie, Australian Wormy Chestnut¤ | 1810 |
| Shorea | 1798 |
| Rosewood¤ | 1780 |
| African Padauk¤ | 1725 |
| Blackwood¤ | 1720 |
| Merbau | 1712 |
| Kempas¤ | 1710 |
| Robinia pseudoacacia | 1700 |
| Highland Beech¤ | 1686 |
| Wenge¤, red pine¤, hornbeam¤ | 1630 |
| Tualang | 1624 |
| Zebrawood ¤ | 1575 |
| True Pine ¤, Timborana | 1570 |
| Peroba | 1557 |
| Sapele¤, Sapelli¤, Kupa'y¤ | 1510 |
| Curupixa | 1490 |
| Sweet Birch¤ | 1470 |
| Hard maple ¤, Sugar Maple¤ | 1450 |
| Caribbean Walnut¤ | 1390 |
| Kentucky coffeetree¤ | 1390 |
| Natural Bamboo ¤ (representa una espècie) | 1380 |
| Callitris | 1375 |
| Quercus alba | 1360 |
| Tasmanian oak ¤ | 1350 |
| Eucalyptus viminalis | 1349 |
| Fraxinus (White) | 1320 |
| American Beech ¤ | 1300 |
| Quercus rubra (Northern) | 1290 |
| Caribbean Heart Pine¤ | 1280 |
| Yellow Birch ¤, Iroko ¤ | 1260 |
| Movingui | 1230 |
| Heart pine ¤ | 1225 |
| Carapa guianensis, Brazilian Mesquite¤ | 1220 |
| Làrix | 1200 |
| Bambú carbonitzat (representa one species) | 1180 |
| Teak ¤ | 1155 |
| Cocobolo | 1136 |
| Brazilian Eucalyptus ¤, Eucalyptus grandis | 1125 |
| Quercus robur | 1120 |
| Mimusops heckelii | 1100 |
| Siberian Larch ¤ | 1100 |
| Juglans boliviana | 1080 |
| Boreal | 1023 |
| Black Walnut ¤, North American Walnut | 1010 |
| Cherry ¤ | 995 |
| Prunus serotina, Phoebe porosa | 950 |
| Acer rubrum | 950 |
| Detarium senegalense | 940 |
| Paper Birch ¤ | 910 |
| Eastern Red Cedar ¤ | 900 |
| Southern Yellow Pine ¤ (Longleaf) | 870 |
| Lacewood¤, Leopardwood¤, Flindersia | 840 |
| African Mahogany ¤ | 830 |
| Mahogany¤, Swietenia humilis | 800 |
| Araucaria angustifolia | 780 |
| Sycamore ¤ | 770 |
| Acer negundo | 720 |
| Guibourtia ehie | 710 |
| Pinus radiata | 710 |
| Acer saccharinum | 700 |
| Southern Yellow Pine ¤(Pinus taeda i Pinus echinata) | 690 |
| Avet de Douglas | 660 |
| Juniperus occidentalis | 626 |
| Alnus rubra | 590 |
| Larch¤ | 590 |
| Castanea | 540 |
| Tsuga | 500 |
| Pinus monticola | 420 |
| Til·ler | 410 |
| Pinus strobus | 380 |
| Ochroma pyramidale | 100 |
| Cavanillesia platanifolia | 22 |

## Notes

* ↑ Johnny W. Morlan. «Wood Species Janka Hardness Scale/Chart By Common/Trade Name A - J». The World's Top 125 Known Softest/Hardest Woods. Arxivat de l'original el 26 d’abril 2012. [Consulta: 20 desembre 2011].
* ↑ «GlobalSpecies.org». Arxivat de l'original el 2018-08-05. [Consulta: 21 novembre 2015].
* ↑ «The Wood Database». Arxivat de l'original el 2016-03-04. [Consulta: 21 novembre 2015].
* ↑ «Red Maple». The Wood Database. Arxivat de l'original el 2016-08-09. [Consulta: 21 novembre 2015].
* ↑ «English Oak». The Wood Database. Arxivat de l'original el 3 de març 2016. [Consulta: 28 agost 2015].
* ↑ http://www.customworkshop.biz/wood_charts.html Arxivat 2013-01-06 a Wayback Machine.
* ↑ «Radiata Pine». The Wood Database. Arxivat de l'original el 2016-08-11. [Consulta: 21 novembre 2015].
* ↑ «Silver Maple». The Wood Database. Arxivat de l'original el 2016-08-09. [Consulta: 21 novembre 2015].

## Enllaços externs

* Prova de la duresa de Janka per a la fusta - Side Hardness Chart of Some Woods
* USDA - Wood Handbook - Wood as an Engineering Material Arxivat 2015-11-21 a Wayback Machine.
* USDA - Prova de la duresa de Janka utilitzant exemplars no estàndards Arxivat 2012-12-22 a Wayback Machine. (anglès)